## Manutech :
Jurnal Teknologi Manufaktur
Vol. 15, No. 02, (2023) p-ISSN : 2089-5550 e-ISSN : 2621-3397
Pengaruh Sudut Part Build Orientation Z-Direction Terhadap Kuat Tarik Spesimen Uji Standar Astm D638 Type IV
Menggunakan Filamen Pla+
Pristiansyah 1 , Yuliyanto 2 , Masdani 3 , Z.S. Suzen 4 , Z. Kurniawan 5 , Sugianto 6 , Indra Feriadi 7 , Yogi Pranata 8 , Robert Napitupulu 9 , Harwadi, Hasdiansah 11* 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Sungailiat *email: phiannttarah@yahoo.co.id
Received:4 Januari 2023; Received in revised form:4 Juli 2023; Accepted:24 November 2023

## Abstract
This study will try to investigate variations in the angle of the Z-direction build part by using a 3D Printer with Fused Deposition Modeling (FDM) technology made from PLA + Sugoi. This study uses a 0.4mm nozzle with a Bowden type extruder. This study uses a PLA+ filament from the Sugoi brand with a nozzle of 0.4 mm, diameter filament 1,75 mm, 3D Printer with Fused Deposition Modeling (FDM) technology used is Creality Ender 3 V2 with process parameter settings in slicing software using a layer thickness of 0.30 mm, Top solid Layer 5, Bottom Solid Layer 5, Fill density 100%, cooling speed 100%, and flowrate 100%, nozzle temperature 205°C, and bed temperature 60°C. Variation in angle Part build Z-direction is proven to  have  a  significant  difference  in  Tensile  strength  with a  difference  of  10°  resulting  in  a  difference  in Tensile strength of 15 MPa, where the highest tensile strength is 67.50 MPa with part build Z-direction at an angle of 80°, and the lowest tensile strength of 52.50 MPa with a Z-direction part build angle at an angle of 70°.
Keywords: 3D Printing, ASTM D638 TYPE IV, Filament PLA+, Part build Z-Direction, Tensile Strength

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  mencoba  menginvestigasi  variasi  sudut  part  build  Z-direction  dengan menggunakan  mesin  3D  Printer  berteknologi  Fused  Deposition  Modelling  (FDM)  berbahan  PLA+  merk Sugoi.  Penelitian  ini  menggunakan  nozzle  0.4mm  dengan  extruder  type  Bowden,  diameter  filamen 1,75mm. Penelitian ini menggunakan filamen PLA+ merk Sugoi dengan dan nozzle yang digunakan 0,4mm, mesin  3D  Printer  berteknologi  Fused  Deposition  Modelling  (FDM)  yang  digunakan  adalah  mesin merk Creality Ender 3 V2 dengan setting parameter proses pada slicing software menggunakan layer thickness 0,30 mm, Top solid Layer 5, Bottom Solid Layer 5, Fill density 100%, cooling speed 100%, dan flowrate 100%, nozzle temperature 205°C, dan bed temperature 60°C. Variasi sudut Part build Z-direction terbukti memiliki perbedaan kuat Tarik cukup signifikan dengan perbedaan 10° menghasilkan perbedaan kekuatan Tarik sebesar 15 MPa, dimana kekuatan Tarik tertinggi sebesar 67,50 MPa dengan part buid Z-direction pada sudut  80°, dan kekuatan Tarik terendah sebesar 52,50 MPa dengan sudut part build Z-direction pada sudut 70°.
Kata kunci: 3D Printing, ASTM D638 TYPE IV, Filament PLA+, Part build Z-Direction,kekuatan tarik

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  tentang  3D Printing berteknologi Fused  Deposition  Modelling (FDM)  telah  banyak dilakukan oleh para peneliti, salah satu penelitian dengan menggunakan filamen Super Tough PLA dengan memvariasikan orientasi Z direction pada mesin 3D Printer dan menghasilkan kekuatan Tarik specimen uji standar ASTM D638 Type IV paling tinggi 61,10 MPa pada 55°. Kekuatan Tarik paling rendah 37,50 MPa pada orientasi Z Direction 30°[1]. Penelitian serupa telah dilakukan dengan menggunakan filamen PLA Pro telah dilakukan dengan memvariasikan bentuk infill pattern terhadap kekuatan Tarik specimen uji standar
ASTM D638 Type IV, penelitian ini memperoleh kekuatan Tarik tertinggi 43,9MPa dengan menggunakan slicing  software Ultimaker  Cura  berbentuk  3D honeycomb dan  temperature nozzle 210°C.  Sementara kekuatan Tarik terendah 14,7MPa infill pattern berbentuk archemedean chord dan temperature nozzle 220°C [2].
Penelitian  serupa  tentang  kekuatan  Tarik  specimen  uji  dengan  menggunakan  3D Printing berteknologi  Fused  Deposition  Modelling  (FDM)  dengan  menggunakan  filamen  ABS  CCtree  telah diperoleh data bahwa pengaruh infill pattern memiliki pengaruh 4,36% terhadap kekuatan Tarik specimen uji standar ASTM D638 Type IV [3].
Penelitian  dengan  menggunakan  filamen  Nylon  telah  dilaksanakan  dengan  metode  Taguchi terhadap  respon  berupa  akurasi  dimensi  specimen  uji  berbentuk  silinder  dengan  diameter  luar  8mm, penelitian  ini  memperoleh  data  berupa  pengaturan  parameter  proses  terbaik  pada  mesin  3D Printer berteknologi FDM yaitu nozzle temperature 256°C, bed temperature 96°C, layer thickness 0,2mm, flowrate 90%, printing speed 30mm/s, overlap 10%, infill density 25%, dan wall thickness 1mm [4]. Penelitian dengan menggunakan filamen PLA+ merk Esun terhadap respon kekasaran permukaan (surface roughness) objek 3D Printing Part dengan menggunakan metode Taguchi menunjukkan bahwa pengaruh layer  thickness,  type  infill,  dan  cooling  speed terhadap surface  roughness objek  3DP  [5]. Penelitian dengan respon kekuatan Tarik specimen uji standar ASTM D638 Type IV menggunakan filamen Super Tough PLA menunjukkan bahwa pengaturan parameter proses pada mesin 3D Printer berteknologi FDM  berupa layer  thickness 0,3mm, nozzle  temperature 205°C,  dan flowrate 100%  menghasilkan kekuatan Tarik tertinggi 47,66MPa. Slicing software yang digunakan dalam penelitian ini adalah software ideamaker 3.6.1 [6].
Penelitian dengan menggunakan filamen ABS terhadap kekuatan Tarik specimen uji ASTM D638 Type IV metode Taguchi telah memperoleh data pengujian kekuatan Tarik tertinggi 29,70 MPa dengan variasi parameter proses nozzle temperature 245°C, layer thickness 0,2mm, dan bed temperature 90°C [7]. Penelitian lainnya tentang kekuatan Tarik specimen uji standar ASTM D638 Type IV menggunakan filamen Super Tough PLA dengan cara melakukan proses annealing terhadap specimen uji dengan memvariasikan waktu annealing, temperature annealing dan media annealing. Penelitian ini menghasilkan kekuatan Tarik tertinggi setelah specimen uji diannealing sebesar 49,65MPa dengan waktu annealing selama 15 menit, temperature annealing 110°C, dan media annealing yang digunakan adalah kopi [8].
Penelitian  tentang  kekuatan  Tarik  specimen  uji  standar  ASTM  D638 Type IV  dengan menggunakan  metode  Taguchi  telah  dilakukan  dengan  memperoleh  kekuatan  Tarik  tertinggi  material atau  filamen  PLA+ merk Esun  yaitu  48,10MPa.  Parameter  proses  atau  faktor  kombinasi  terbaik berdasarkan design  of  experiment Taguchi  L25OA  adalah printing  speed default  35mm/s, nozzle temperature 215°C, layer thickness 0,10mm, cooling speed 20% dan orientasi Z-direction 45°[9]. Penelitian tentang kekuatan Tarik dengan menggunakan filamen ABS CCTree telah menunjukkan hasil bahwa fan speed atau cooling rate pada proses pencetakan specimen uji paling berpengaruh terhadap kekuatan Tarik specimen uji standar ASTM D638 Type IV. Kekuatan tarik tertinggi sebesar 30,46 MPa dan kekuatan Tarik terendah 25,31Mpa [10].
Penggunaan  teknologi  3D Printing dalam  dunia fashion atau  busana  wanita  telah  banyak diaplikasikan dewasa ini, salah satu contoh hasil penelitian penggunaan filamen PLA dalam pembuatan konektor hinges menghasilkan model 3D yang kokoh dan lebih lentur bila dibandingkan dengan konektor interlock  dan  tanpa  konektor.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  filamen  PLA  dengan menggunakan teknologi 3D Printing FDM  telah diaplikasikan pada bidang seni dan kreasi [11]. Penelitian tentang akurasi dimensi specimen uji dengan menggunakan filamen Nylon telah diperoleh data hasil  pengukuran  paling  akurat  dengan  kombinasi  parameter  proses  berupa layer  thickness,  nozzle temperature,  bed  temperature,  flowrate,  infill  speed,  ovelap,  wall  thickness,  printing  speed, dan infill density. Spesimen  uji  akurasi  dimensi  berbentuk  silinder  dengan  dimensi  Panjang  10mm.  Hasil  cetak specimen terbaik adalah 9,97mm dan hasil terburuk adalah 9,71mm dengan perbedaan sebesar 0,29mm. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap akurasi dimensi specimen  uji  adalah layer  thickness [12].  Penelitian  tentang    peningkatan  sifat  mekanik    didapatkan anatara material PLA dan serat Arenga Pinnata dapat menggantikan material komposit polimer yang tidak terdekomposisi di alam seperti polipropilena yang digunakan dalam industry kemasan dan otomotif [13]. Penelitian dengan menggunakan filamen PLA memvariasikan tiga posisi pencetakan specimen uji  arah vertical,  horizontal,  dan  posisi  menyamping.  Penelitian  ini  menghasilkan  kekuatan  Tarik  pada  posisi vertical  sebesar  23,75MPa,  kekuatan  Tarik  pada  posisi  menyamping  adalah  sebesar  52,40MPa,  dan
kekuatan Tarik pada posisi horinzal sebesar 57,58Mpa [14]. Penelitian dengan menggunakan filamen PLA dengan  variasi  persentase  infill  50%,  75%,  dan  100%  telah  mengahasilkan  kekuatan  Tarik  tertinggi 33,5MPa dengan persentase infill 100% [15].
Berdasarkan  study  literatur  yang  telah  dilakukan,  maka  penelitian  ini  akan  mencoba menginvestigasi variasi part build Z-direction dengan menggunakan mesin 3D Printer berteknologi Fused Deposition  Modelling (FDM)  berbahan  PLA+  Sugoi. Penelitian  ini  menggunakan  nozzle  0.4mm  dengan extruder type Bowden.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen  bertujuan  untuk  menemukan pengaruh  dari  suatu  faktor  bebas  terhadap  faktor  terikat.  Pengaruh  faktor  diperkirakan  dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat analitik (Margono, 2010).
2.1 Desain Spesimen Uji Tarik (Tensile Strength) Standar ASTM D638 TYPE IV Spesimen uji ASTM D638 TYPE IV didesain pada software CAD ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Dimensi dan Bentuk Spesimen Uji ASTM D638 TYPE IV
Gambar 2. ASTM D638 Type IV Part build Z-direction 80°
Gambar 3. ASTM D638 Type IV Part build Z-direction 70°

## 2.2 Alat dan Bahan
Persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian ini agar berjalan lancar adalah sebagai berikut : a. Mesin 3D Printer merk Creality Ender 3 V2 dengan build volume XYZ 210mm × 210mm× 250mm yang digunakan untuk mencetak specimen uji ASTM D638 TYPE IV.
b. SD. Card untuk menyimpan G-Code seluruh eksperimen. c. Filamen PLA+ merk Sugoi
d. Universal Testing machine merk Zwick Roell yang digunakan untuk pengujian kekuatan tarik (Tensile Strength) specimen uji ASTM D638 TYPE IV. e. Laptop merk Lenovo L13 Yoga yang digunakan untuk menggambar specimen uji Tarik ASTM D638 Type IV, membuat G-Code eksperimen, dan digunakan untuk pengolahan data hasil penelitian.
Gambar 4. Mesin 3D Printer FDM Creality Ender 3 V2            Gambar 5. Filamen PLA+ merk Sugoi
Gambar 6. Universal Testing Machine merk Zwick Roell
Slicing Software digunakan untuk menghasilkan seluruh G-Code pada mesin 3D Printing .

## 2.3 Langkah – langkah Penelitian
Tahapan penelitian dimulai dengan study literature dengan membaca dan mempelajari jurnal- jurnal yang terkait pada 3D Printing material PLA dan ABS. Tahapan selanjutnya adalah persiapan mesin 3D Printer dan filamen PLA+ merk Sugoi dan nozzle yang digunakan 0,4mm, mesin 3D Printer berteknologi Fused Deposition Modelling (FDM) yang digunakan adalah Creality Ender 3 V2 dengan setting parameter proses pada slicing software menggunakan layer thickness 0,30 mm, Top solid Layer 5, Bottom Solid Layer 5, Fill density 100%, cooling speed 100%, dan flowrate 100%,  Spesimen uji tarik Standar ASTM D638 Type IV selanjutnya digambar CAD dengan menggunakan software khusus gambar dan selanjutnya disimpan dalam format STL. Tahapan selanjutnya adalah file STL.  dikirim ke slicing software agar terbaca  oleh slicing software untuk  kemudian  menghasilkan G-Code tiap  eksperimen,  dan  kemudian  diatur setting parameter prosesnya seperti pada Tabel.1. Pembuatan G-Code sepuluh (10) eksperimen secara otomatis dapat  dihasilkan  oleh slicing  software sehingga  dapat  digunakan  oleh  3D Printer dalam  mencetak specimen uji. G-Code yang dihasilkan oleh slicing software selanjutnya dipindahkan dari slicing software ke SD. Card . SD. Card diinput ke mesin 3D Printer dan siap untuk digunakan mencetak specimen uji tarik ASTM  D638 Type IV.  Tahapan  selanjutnya  adalah  memasang  filamen  PLA+  pada  mesin  3D Printer dan SD .Card yang  berisi G-Code sepuluh  (10)  eksperimen  diinput  pada  mesin  3D Printer sehingga  proses pencetakan specimen uji dilakukan satu per satu hingga selesai. Sebelum G-Code diproses pada mesin 3D
Printer, pendataran bed mesin  3D Printer harus  dilakukan  agar  proses  pencetakan  specimen  uji  Tarik berjalan dengan lancar atau berhasil dengan dimulai berhasilnya specimen uji Tarik menempel pada bed mesin 3D Printer hingga berhasil mencetak specimen uji Tarik secara utuh sesuai dengan standar ASTM D638 Type IV .
Tabel 1. Parameter yang disetting pada Slicing Software Exp. No. Nozzle Temperature (°C) Part Build Orientation Z- Direction  (°) External Fill Pattern Internal Fill Pattern Printing Speed (mm/s) 1 205 0 Concentric Wiggle 50 2 205 10 Concentric Wiggle 50 3 205 20 Concentric Wiggle 50 4 205 30 Concentric Wiggle 50 5 205 40 Concentric Wiggle 50 6 205 50 Concentric Wiggle 50 7 205 60 Concentric Wiggle 50 8 205 70 Concentric Wiggle 50 9 205 80 Concentric Wiggle 50 10 205 90 Concentric Wiggle 50
Setelah  proses  pencetakan  seluruh  specimen  uji  selesai,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah mempersiapkan Universal Testing Machine yang digunakan pada pengujian kuat Tarik (Tensile Strength) specimen uji ASTM D638 Type IV.
Gambar 7. Internal Fill Pattern Wiggle Gambar 8. Part Build Z-Direction 0°
Gambar 9. Part Build Z-Direction 10°                             Gambar 10. Part Build Z-Direction 20°
Gambar 11. Part Build Z-Direction 30°                              Gambar 12. Part Build Z-Direction 40°
Gambar 13. Part Build Z-Direction 50°                                   Gambar 14. Part Build Z-Direction 60°
Gambar 15. Part Build Z-Direction 70°                              Gambar 16. Part Build Z-Direction 80°
Gambar 17. Part Build Z-Direction 90°

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil pengujian specimen uji Tarik ASTM D638 Type IV dicatat dan selanjutnya dilakukan tahapan analisis hasil pengujian kekuatan tarik ASTM D638 Type IV. Berdasarkan hasil pengujian kekuatan Tarik specimen uji ditunjukkan pada Tabel 2. Pada Tabel 2. ditunjukkan data filament length dan filament weight serta average tensile strength.
Tabel 2 . Hasil Pengujian Kekuatan Tarik (Tensile  Strength) ASTM D638 Type IV  (Filamen PLA+ Sugoi) Exp. No. Filament Length (mm) Filament Weight (gram) Average  Tensile Strength(MPa) 1. 2755,5 8,28 59,80 2. 2761,2 8,30 59,10 3. 2758,9 8,30 57,50 4. 2756,4 8,29 58,30 5. 2761,6 8,31 59,50 6. 2761,4 8,30 55,60 7. 2761,8 8,30 53,60 8. 2760,7 8,30 52,50 9. 2761,3 8,30 67,50 10. 2761,2 8,30 55,80
Gambar 18. Average Tensile Strength sepuluh eksperimen ASTM D638 Type IV
Gambar 19. Filament Weight (gram) sepuluh eksperimen specimen standar ASTM D638 Type IV
Gambar 20. Filament Length (mm) sepuluh eksperimen specimen standar ASTM D638 Type IV
Berdasarkan data hasil pengujian Tarik pada Tabel 2, Gambar 18, Gambar 19, dan Gambar 20. menunjukkan  bahwa  kekuatan  Tarik  tertinggi  diperoleh  pada  eksperimen  nomor  Sembilan (Exp.No.9) yaitu 67,50 MPa atau part build Z-direction 80° dapat ditunjukkan bentuk internal fill pattern pada Gambar 16, dan nilai kekuatan Tarik minimum terendah diperoleh pada eksperimen nomor delapan (Exp.No.8) yaitu 52,50 MPa atau diperoleh pada setting part build Z-direction 70° atau dapat  ditunjukkan bentuk internal  fill  pattern pada  Gambar  15.  Berdasarkan  dua  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan perbedaan 10° menghasilkan perbedaan  kekuatan Tarik sebesar 15 MPa. Perbedaan kuat Tarik tersebut cukup signifikan, menunjukkan bahwa selain bentuk internal fill pattern berbentuk wiggle, bahwa sudut pembentukan  specimen  uji  Tarik  secara  keseluruhan  mulai  dari bottom,  top ,  dan internal  fill  pattern memberikan  pengaruh  terhadap  kekuatan  Tarik  specimen  uji. Filament  weight dan filament  length ditunjukkan  pada  Gambar  9,  dan  Gambar  10.  Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa peunggunaan Panjang filamen dan berat  filamen yang dibutuhkan antar eksperimen tidak terlalu jauh berbeda dalam mencetak specimen uji Tarik ASTM D638 Type IV yang digunakan pada penelitian ini.
59.8 59.1 57.5 58.3 59.5 55.6 53.6 52.5 67.5 55.8 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Te n si le S tr en gth (M P a) No. Exp
Average  Tensile Strength (MPa)
8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 1 3 5 7 9 Filament Weight (gram ) Ex p. No . 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 1 3 5 7 9 Filament Length (mm) Ex p . No .

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan data hasil pengujian Tarik specimen uji ASTM D638 Type IV menggunakan filamen PLA+ merk Sugoi,  menunjukkan  hasil  bahwa part  build  Z-direction mempengaruhi  kekuatan  Tarik specimen  uji. Part  build  Z-direction terbukti  memiliki  perbedaan  kuat  Tarik  cukup  signifikan  dengan perbedaan 10° menghasilkan perbedaan kekuatan Tarik sebesar 15 MPa, dimana kekuatan Tarik tertinggi sebesar 67,50 MPa dengan part buid Z-direction  pada sudut  80°, dan kekuatan Tarik terendah sebesar 52,50 MPa dengan part build Z-direction pada sudut 70°. Bentuk internal fill pattern berbentuk wiggle juga berpengaruh terhadap kuat Tarik specimen uji, hal ini disebabkan karena pembentukan sudut pada bagian  dalam  specimen  uji  membentuk  sudut  sehingga  memiliki  kekuatan  Tarik  yang  berbeda.  Ikatan antar layer yang terbentuk pada pencetakan specimen uji Tarik terutama pada bagian dalam specimen tersebut menghasilkan efek terhadap respon dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Hasdiansah H, Pristiansyah P, Suzen ZS. Pengaruh Orientasi Posisi Printing Z Axis Mesin 3D Printing Terhadap Kuat Tarik Menggunakan Filamen Super Tough PLA. Manutech [Internet]. 2022Jun.9 [cited 2022Aug.30];14(01):23 - 1. Available from: https://ejournal.polman-
babel.ac.id/index.php/manutech/article/view/197
[2].   S. Suzen Z, Dirga Trisaplin R, Hasdiansah H. Analisis Pengaruh Parameter Infill Pattern dan Nozzle Temperature Terhadap  Tensile Strength Filamen PLA PRO. Manutech  [Internet]. 2022Jun.9  [cited 2022Aug.31];14(01):39 - 46. Available from: https://www.ejournal.polman-
babel.ac.id/index.php/manutech/article/view/208
[3].   Pristiansyah  P,  Hasdiansah  H,  Ferdiansyah  A.  Pengaruh  Parameter  Proses  Pada  3D  Printing  FDM Terhadap  Kekuatan  Tarik  Filament  ABS  CCTREE.  Manutech  [Internet].  2022Jun.9  [cited 2022Aug.31];14(01):15 - 22. Available from: https://ejournal.polman-
babel.ac.id/index.php/manutech/article/view/210
[4] . Hasdiansah H. Optimization of Process Variables in 3D Printing on Dimensional Accuracy Using Nylon Filaments.  IJNMT  (International  Journal  of  New  Media  Technology)  [Internet].  5Jul.2022  [cited 31Aug.2022];9(1):1-. Available from: https://ejournals.umn.ac.id/index.php/IJNMT/article/view/2398 [5]  Intani Adinata BA, Hasdiansah H, Sirwansyah Suzen Z. PENGARUH PARAMETER PROSES 3D PRINTING MENGGUNAKAN FILAMEN ESUN PLA +, MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI. SNITT [Internet]. 2021 Aug. 2 [cited 2022 Aug. 31];1(01):323-9. Available from: https://snitt.polman- babel.ac.id/index.php/snitt/article/view/65
[6].  M.Yusuf YS, Hasdiansah H. PENGARUH PARAMETER PROSES TERHADAP KEKUATAN TARIK FILAMEN ST-PLA  MENGGUNAKAN  METODE  TAGUCHI.  SNITT  [Internet].  2021  Aug.  2  [cited  2022  Aug. 31];1(01):74-9. Available from: https://snitt.polman-babel.ac.id/index.php/snitt/article/view/105
[7].   Putra  RDP,  Zaldy  Sirwansyah  Suzen,  Hasdiansah.  OPTIMASI  PARAMETER  PROSES  3D  PRINTING TERHADAP KEKUATAN TARIK FILAMENT ABS MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI. SNITT [Internet]. 2022  Feb.  22  [cited  2022  Aug.  31];2(01):478-84.  Available  from: https://snitt.polman- babel.ac.id/index.php/snitt/article/view/226
[8].  Subakti Y, Hasdiansah H, Kurniawan Z. Pengaruh Media, Temperatur Dan Waktu Perlakuan Annealing Pada Spesimen Standar ASTM D638 Type IV Menggunakan Filamen ST PLA. SPROCKET JOURNAL OF MECHANICAL  ENGINEERING  [Internet].  22Aug.2021  [cited  31Aug.2022];3(1):7-4.  Available  from: https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/mechanical/article/view/569
[9].  Pratama W, Hasdiansah H, Husman H. Optimasi Parameter Proses 3D Printing Terhadap Kuat Tarik Material  Filamen  PLA  +  Menggunakan  Metode  Taguchi.  SPROCKET  JOURNAL  OF  MECHANICAL ENGINEERING [Internet]. 22Aug.2021 [cited 31Aug.2022];3(1):39-5. Available from:
https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/mechanical/article/view/568
[10] . Pranata  Y,  Hasdiansah  H,  Fitri  Arriyani  Y.  PENGUJIAN  KUAT  TARIK  PRODUK  CETAK  3D  PRINTING MATERIAL  ABS  .  SNITT  [Internet].  2022  Feb.  22  [cited  2022  Aug.  31];2(01):85-91.  Available  from: https://snitt.polman-babel.ac.id/index.php/snitt/article/view/158
[11]. Siregar Y, Suantara D, Prameswari N, Setiawan N. APLIKASI PENCETAKAN 3D DARI MOTIF KAIN CUAL TAMPOK MANGGIS DALAM PRODUK FESYEN OUTER WANITA. senada [Internet]. 1Apr.2021 [cited 31Aug.2022];4:366-73.
Available from:
https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/598
[12]. Dwi Agustini I, Hasdiansah H, Anggry A. OPTIMASI AKURASI DIMENSI HASIL CETAKAN PROSES 3D PRINTING  YANG  TERBUAT  DARI  FILAMEN  NYLON  MENGGUNAKAN  METODE  TAGUCHI.  SNITT [Internet].  2022  Feb.  22  [cited  2022  Aug.  31];2(01):58-64.  Available  from: https://snitt.polman- babel.ac.id/index.php/snitt/article/view/201
[13]. Prabowo I, Chalid M. OPTIMALISASI SIFAT MEKANIK BIOKOMPOSIT PLA DENGAN  SERAT ARENGA PINNATA . Journal of Science, Technology, and Visual Culture, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 65-68, oct. 2021. ISSN 2798-8767.  Available  at:  < https://journal.itera.ac.id/index.php/jstvc/article/view/595 >.  Date accessed: 31 aug. 2022.
[14]. Corapi D, Morettini G, Pascoletti G, Zitelli C. Characterization of a Polylactic acid (PLA) produced by Fused Deposition Modeling (FDM) technology. Procedia Struct Integr. 2019;24:289 – 95.
[15]. Zisopol DG, Nae I, Portoaca AI, Ramadan I. A Theoretical and Experimental Research on the Influence of FDM Parameters on Tensile Strength and Hardness of Parts Made of Polylactic Acid. Eng. Technol. Appl.  Sci.  Res.  [Internet].  2021  Aug.  21  [cited  2022  Aug.  5];11(4):7458-63.  Available  from: https://www.etasr.com/index.php/ETASR/article/view/4311